Korund. 331 



ein Sai)i)liirkriötall auf derselben Tafel in Fi^^ur 7 abi^ebildet, beide in ihrer natürlichen 

 Beschaffenheit. 



Häufig, allerdings meist nur bei dem trüben, undurchsichtigen Korund, weniger bei 

 dem klaren, zu Edelsteinen geeigneten, sind Zwillingsverwachsungen, und zwar von zweierlei 

 Art. Nach der einen sind dünne, ebene Lamellen in großer Zahl parallel mit den Flächen 

 eines Rhomboeders in den Kristallen zwillingsartig eingewachsen, wie es Figur 63, a an- 

 deutet. Nach der zweiten Art ist dies parallel der geraden Endfläche der Fall, wie in 

 Figur h. Die verschiedenen Flächen erhalten dadurch eine oft sehr feine geradlinige 

 Streifung, welche im ersteren Falle auf der geraden Endfläche drei Systeme paralleler Linien 

 bildet, die sich unter Winkeln von 60 Grad oder 120 Grad durchschneiden, während im 

 zweiten Falle die Streifen auf den Prismenflächen in horizontaler Richtung senkrecht zu 

 den Kanten verlaufen. 



Mit diesen in regelmäßiger Weise zwillingsartig den Kristallen eingelagerten dünnen 

 und stets vollkommen ebenen Plättchen oder Lamellen hängt eine scheinbare Spaltbarkeit 

 des Korunds nach den Flächen des Rhomboeders und auch nach der geraden Endfläche 

 zusammen. Diese Lamellen hängen oft nicht sehr fest aneinander; sie trennen sich dann 

 leicht nach ihren ebenen Begrenzungsflächen beim Zerschlagen der Kristalle, welche 

 sich nach diesen noch leichter mit dem Meißel spalten lassen. Man hat es aber danach 

 hierbei nicht mit einer wirklichen Spaltbarkeit zu tun, sondern mit einer sogenannten 

 schaligen Absonderung. Dies zeigt sich leicht daran, daß die Trennung nach den 

 Flächen des Rhomboeders oder nach der geraden Endfläche nicht an allen Kristallen 

 möglich ist, sondern nur an solchen, in denen sich auch Zwillingslamellen nach der be- 

 treffenden Fläche finden, und daß die Absonderung stets der Grenze einer solchen Lamelle 

 folgt. Fehlen die Zwillingslamellen, so fehlt auch jede Spur ebenflächiger Trennung oder 

 scheinbarer Spaltbarkeit, der Bruch ist muschelig, wie bei so vielen anderen nicht spalt- 

 baren Mineralien. 



Der Korund ist spröde. Unter seinen physikalischen Eigenschaften ist, wie beim 

 Diamant die hervorragendste die Härte. Er ist nach diesem das härteste Mineral, wenn 

 er auch hierin nicht entfernt jenen Edelstein erreicht ; alle anderen Mineralien sind weicher 

 als der Korund, wenngleich manche nur um weniges. Wegen dieser Eigenschaft ist der 

 Korund als Material zum Schleifen und Polieren harter Körper sehr geeignet; seine trüben 

 Varietäten, namentlich der dichte schwarze Schmirgel, werden auch, wie wir gesehen haben, 

 hierzu vielfach benutzt, ebenso beruht darauf die Verwendung zu Zapfenlagern für Uhren 

 und andere feine Instrumente usw. Indessen sind nicht alle Abarten des Korunds in 

 Beziehung auf die Härte einander ganz gleich; es sind zwischen ihnen kleine Unterschiede 

 vorhanden. Am härtesten von allen ist der blaue Korund, der Sapphir und hier wieder, 

 wie man sagt, der australische. 



Das spezifische Gewicht ist sehr hoch. Bei reinem Material ist es sehr nahe = 4 

 gefunden worden; die Zahlen schwanken zwischen 3,94 und 4,(is. Größere Abweichungen 

 von 4,0 beruhen auf Irrtümern oder auf der Unreinheit der zur Bestimmung angewandten 

 Stücke. Die einzelnen in der Farbe verschiedenen Varietäten sollen kleine Differenzen 

 erkennen lassen. Der Korund ist einer der schwersten Edelsteine, man kann ihn daher 

 durch das spezifische Gewicht meist sicher von anderen ähnlich aussehenden unterscheiden. 

 Er sinkt im reinen Methylenjodid und sogar noch in der schwersten Flüssigkeit (G. = 3,6) 

 sofort und rasch zu Boden. 



Von Säuren, auch von Atztinte, wird das Mineral weder in der Kälte noch in der 

 Wärme angegriffen; vor dem Lötrohr ist es vollkommen unschmelzbar. Beim Erhitzen 

 im Dunkeln zeigt sich, daß viele Korunde sehr schön phosphoreszieren. Reiben mit 

 Tuch oder Leder erzeugt positive Elektrizität, die sehr lange erhalten bleibt. 



